208 



zersetzbar. Nach einer unvollendeten Analyse ist die ungefähre Zusammen- 

 setzung : 



Kieselsäure 39,62 



Bleioxyd 25,30 



Baryterde 20,66 



Kalkerde 7,00 



Glühverlust 0,82 



Thonerde, Kali etc. 



Der Hyalotekit gleicht am meisten einem graulichweissen Feld- 

 spath und kommt in Begleitung von Hedyphan und Schefferit vor. 



6. Ganomalit. (yäv&jLia = Glanz.) 1876 wurde einem bei Laang- 

 ban vorkommenden Bleisilikat von Nordenskiöld der Name Ganomalit 

 beigelegt, ohne dass die Untersuchung vollendet werden konnte. Später 

 stellte sich heraus, dass die meisten der durch Händler unter diesem 

 Namen verbreiteten Stücke nicht Ganomalit, sondern Tephroit sind. 

 Sie enthalten nämlich kein Blei und sind unschmelzbar. Obwohl die 

 Untersuchung auch jetzt noch nicht abgeschlossen ist, so theilt doch Nor- 

 denskiöld schon vorläufig die Haupteigenschaften mit, um Missverständ- 

 nisse aufzuklären. 



Der Ganomalit findet sich in derben Massen zusammen mit Te- 

 phroit und ist letzterem oft so ausserordentlich ähnlich, dass jegliches 

 Stückchen v. d. L. untersucht werden muss. Spaltung meist undeutlich; 

 Doppelbrechung kräftig; farblos, weiss bis graulich weiss; starker Fett- 

 glanz; durchscheinend. Härte — 4; Specif. Gew. = 4,98. Schmilzt v. d. 

 L. zu einer klaren Perle, welche in der Reductionsflamme oberflächlich 

 schwarz wird. Mit Soda auf Kohle Bleikorn und gelber Beschlag. Von 

 Salpetersäure leicht zersetzbar unter Abscheidung gelatinöser Kieselsäure 

 und ohne Entwicklung von Kohlensäure. Eine vollendete Analyse von 

 G. Lindström ergab: 



Kieselsäure 34,55 



Bleioxyd 34,89 



Manganoxydul 20,01 



Kalkerde 4,89 



Magnesia 3,68 



Alkalien und Verlust . . 1,86 



In geringer Menge wurde noch ein Bleisilikat gefunden, welches sich 

 vom Ganomalit nur durch zwei deutliche Blätterdurchgänge unter- 

 scheidet, die einen Winkel von 104° 33' mit einander bilden. Es könnte 

 eine krystallisirte Varietät des Ganomalit sein. 



7. Jakobsit. Das stark magnetische Mineral wurde für die Analyse 

 mit einem Magneten aus der Gebirgsart ausgezogen. G. Lindstroem fand 

 folgende Zusammensetzung : 



